1903. No. 8. MINERALBILDUNG IN SILIKATSCHMELZLÖSUNGEN. 51 
ı) Bei einem Schmelzversuch von mir (No. 62), mit eingewogenen 
Mengen (ca. 25 kg.) von reiner Kieselsäure, Carraramarmor (Blanc P) 
und Furuli-Dolomitmarmor (letzterer analysiert, genau CaMgC,O,, mit 
nur ca. 0.06 % FeO und ohne 42,0,), im Verhältnis R, 573 0,9, wo 0.7 
Ca : 0.3 Mg, krystallisierte Åkermanit in 2—4 mm. grossen Krystallen; 
in den kleinen Drusenråumen sitzen zahlreiche tetragonale, von Basis 
und Säule begrenzte Krystalle. — Beinahe die ganze Masse, nur mit 
kleinen Glasresten, ist zu dem Mineral auskrystallisiert. — Die Ausgangs- 
bestandteile sind so rein als möglich gewählt; absolut chemisch frei von 
Thonerde sind sie freilich nicht; der 42, O,-Gehalt wird aber höchstens 
etwa 0.05—0.1 % betragen. — Die Zusammensetzung des Minerals ist 
somit (Ca,Mz)y 57309 5. 
2) In einer Reihe von Äkerman vorgenommenen Schmelzversuchen 
(No. 270—279, s. S. 20), von Aciditåtsgrad 1.50, mit überwiegend Ca 
nebst etwas Mg, nur mit Spuren von #e,Mn und 0.6—0.7 Yo 42,03, 
ist der tetragonale Äkermanit (optisch positiv; e—w = -++ 0.005—0.007) 
in sehr reichlicher Menge und in ziemlich grossen Individuen (bis 4 mm. 
und darüber) auskrystallisiert. So unter anderem in den folgenden 
Schmelzprodukten, die alle verhältnismässig grosse Krystalle zeigen: 
Akerm. No. Acid.- 
a gag | 104203 | Ca: Mg | Si: Aly : Cain 
CLXX | 276| 1.50 0.60 0.750 : 0.250|| 1.000 : 0.0077 : 1.317 
GEX 277 1.50 0.62 0.714 : 0.286| 1.000 : 0.0079 : 1.317 
CAIN 278 || 1.50 0.64 0.692 : 0.318 || 1.000 : 0.0081 : 1.316 
XXXIX | 279 | 1.50 0.70 0.667 : 0.333 || 1.000 : 0.0088 : 1.315 
Die Zusammensetzung der Schmelzflüsse ist aus den zum Schmelzen eingewogenen 
Gemischen berechnet; die Fehlerquellen sind ganz minimal. 
In den Präparaten dieser Schmelzmassen sieht man, dass beinahe 
die ganze Masse als Äkermanit auskrystallisiert ist, nur mit minimalen 
Glaseinschlüssen oder Glasresten. Dieses Glas beträgt in mehreren Prä- 
paraten nach Ermessen nur ein oder ein Paar Prozent; 2: die Zusam- 
mensetzung des auskrystallisierten Minerals ist entweder genau R, 52,0, , 
(Acid.-grad 1.50, entsprechend Sz ; À = 1:1.333), oder weicht nur eine 
Winzigkeit davon ab. 
Nach der unten folgenden Erörterung darf angenommen werden, 
dass in den obigen Fällen, der kleinen 42, O,-Menge (0.6—0.7 1/0) wegen, 
sich nicht das reine Äkermanit-Endglied, R,S7,0,, gebildet hat, sondern 
